Düngererzeugung. 241 



posit, sondern ein Mineral, das sich sowohl durch seine phy- 

 sische BeschafTenheit wie in chemischer Beziehung durch die 

 Abwesenheit von Clilor, Fluorkalcium und Thonerde von 

 dem Apatit unterscheidet. Es iiomrat in beinahe unerschöpf- 

 lichen Massen, lose und felsig, auf der im karaibischen Meere 

 gelegenen Insel Navassa vor und erscheint in kleinen runden 

 Körnern, ähnlich dem Oolithenkalk, welche theilweise zu grossen 

 Klumpen zusammengebacken sind. Selbst in den felsigen 

 Massen, welche zwischen dem die Hauptmasse der Insel bil- 

 denden Jura-Kalkstein geschichtet sind, lassen sich deutlich die zu 

 einem Konglomerate zusammengeschmolzenen Körner erkennen. 

 Lose Körner enthalten in der Mitte fast reinen phosphorsauren 

 Kalk, während die Rinde und staubige Umhüllung mehr mit 

 Eisen und Thonerde gemengt ist. — Bis jetzt sind nur etwa 

 80,000 Ctr. des Phosphats nach Europa gekommen. Die ameri- 

 kanische „Navassa-Phosphat-Kompagnie" bringt das Phosphat 

 im rohen gemahlenen Zustande und als Superphosphat in den 

 Handel. Zur Darstellung des Superphosphats werden 2000 

 Pfd. fein gemahlenes Phosphat mit 250 Pfd. Kochsalz und 

 300 Pfd. Peruguano gemischt und mit 1200 Pfd. Schwefelsäure 

 von 60° Baume, die vorher mit 400 Pfd. Wasser verdünnt 

 worden war, nach und nach versetzt. Die breiige Masse wird 

 nachher auf einen Haufen geworfen und bleibt dann 12 — 14 Tage 

 ruhig liegen. Sie ist dann trocken genug, um zwischen eisernen 

 "Walzen nochmals gemahlen und in Fässer oder Säcke gepackt 

 zu werden. Den Zusatz von Kochsalz hält der Verfasser für 

 nöthig, um durch die Bildung eines Thonerdedoppelsalzes das 

 Trocknen der Masse zu beschleunigen. 



Nach Ulex enthält: 



* Rohes Phosphat. 



Wasser 1,6 



Organische Substanz 10,4 



Phosphorsäure 31,2 



Kalk 34,5 



Kohlensäure 3,3 



Thon und Eisenoxyd . . . . . 19,0 



100,0 



Jabrtisbericiit. IX. 



16 



